SÉANCE DU 27 NOVEMBRE 1922. Io57 



CHIMIE PHYSIQUE. — Tension de vapeur de quelques alliages Cu-Zn à 

 Vètat solide. Note de MM. Léon Guillet et Marcel Ballay, présentée 

 par M. Le Chatelier. 



La volatilisation du zinc lors du chaufTage des laitons à Tétat solide est 

 un fait connu que l'on observe facilement en examinant au microscope, 

 après attaque, des sections transversales de barres de laitons industriels à 

 moins de 63 pour 100 de cuivre. A notre connaissance, l'influence de la 

 nature du milieu sur la vitesse de volatilisation n'a pas été signalée. Le 

 départ de zinc est extrêmement influencé par la nature du milieu et est 

 bien moindre en milieu oxydant qu'en milieu neutre ou réducteur. 



Les chiffres ci-dessous se rapportent à des échantillons d'un même 

 laiton : 



Cu:=5o,20, Zn=44,75, Fe=:0,02, 



recuits à 800", 65o° ou 600^ pendant 6 heures dans différents gaz. Les 

 vitesses de circulation des gaz étaient identiques, de même que les dimen- 

 sions des échantillons (parallélépipèdes de 10 x 10 x 3o™") : 



Température Perle de poids 



Nature du gaz. de l'échantillon. pour loo. 



Air 800° 1,19 I . . ,, ,,. , 



Z \ formation d une pellicule. 

 Air 65o 0, i5 ) 



Az 800 7>88 \ 



CO 808 10, 58 , „• . 



„ > pas de pellicule. 

 H 800 iO)37 l 



H 600 1 ,09 j 



En milieu oxydant, dans l'air, la volatihsation du zinc est mécanique- 

 ment retardée par la présence d'une pellicule d'oxyde de zinc. Dans 

 l'azote, l'oxyde de carbone ou l'hydrogène, aucune pellicule ne prend 

 naissance. 



Il a paru intéressant de déterminer la tension de vapeur, à l'état solide, 

 de quelques laitons. On a utilisé la méthode suivante : 



Un tube de silice contient, à une extrémité, le laiton à étudier en copeaux très fins, 

 porté à la température T (en atmosphère d'hydrogène). L'autre extrémité du tube 

 est portée à une température plus faible t. Le mode de chauftage est tel qu'aucun 

 point du tube ne soit à une température inférieure à t. La tension de vapeur de Zn 

 régnant dans le tube est la tension de vapeur du zinc pur à la température t. Si t est 

 convenablement choisie par rapport à T, une portion du zinc du laiton distille et se 



C. R., i»,22, 2' Semestre. (T. 175, N» 22.) ^^ 



